20 
Kurt Overbeck. 
ein, denen der Metamagnetismus eigentümlich ist, oder es schafft 
irgend welche Veränderungen. 
Was nun die erste Möglichkeit anbelangt, so erscheint es 
als höchst unwahrscheinlich, dass ein diamagnetischer Körper, wie 
es das Bor ist, mit zwei anderen diamagnetischen Körpern einen 
paramagnetischen geben kann. 
Es bleibt also nur noch die zweite Möglichkeit, dass das 
Borax irgend welche Umwandlungen schafft. Da käme z. B. die 
Oxydbildung des Kupfers in Betracht. Allein, dies ist nicht gut 
denkbar, da beim Kupferguss das Borax doch gerade zur Ver¬ 
hinderung der Oxydbildung angewendet wird. 
Als einzige Möglichkeit bleibt dann nur noch, dass das 
Borax aus dem Tontiegel irgend einen para- oder gar ferro¬ 
magnetischen Bestandteil herausholt, oder falls es das flüssige 
Metall selbst schon tut, ihn derartig umwandelt. Für diese letzte 
Hypothese, dass es nur eine Umwandlung hervorruft, spricht 
dann noch der Umstand, dass bei (a 3) auch schon ein Rückgang 
des Diamagnetismus beobachtet wurde. Für einen solchen Bestand¬ 
teil kam vor allen Dingen das Eisen in Betracht. Wie sich durch 
Untersuchung feststellen liess, enthielten die Tontiegel wirklich 
Verunreinigungen von Eisen. Diese müssen von dem flüssigen 
Metall aufgenommen worden sein und die Aenderung mit dem 
Borax zusammen verursacht haben. Um dies zu beweisen, wurde 
eine zweite Reihe (b) Güsse unter Borax hergestellt. 
War unsere Hypothese richtig, so durfte bei einem im 
Porzellantiegel, der sicher kein Eisen enthält, unter Borax 
geschmolzenen Gusse der Metamagnetismus nicht auftreten, da ja 
aus dem Porzellantiegel kein Eisen herauszuholen war. Ein 
solcher Guss, der (b 1) erst frisch zur Hälfte aus Kupfer zusammen¬ 
gesetzt wurde, zeigte in der Tat nur Diamagnetismus und zwar 
einen Ausschlag von —90, der sich auch nach der Behandlung 
durch Glühen und langsames Abkühlen als unverändert erwies. 
Ebenso zeigte eine fertige Legierung von 50 °/o im un¬ 
gebrauchten Graphittiegel geschmolzen (b 2) einen Ausschlag von 
— 94. Im gebrauchten Graphittiegel dagegen zeigte allerdings 
eine erst frisch zusammengesetzte Legierung (b 3) vollständigen 
Paramagnetismus, muss also aus dem gebrauchten Tiegel Eisen 
aufgenommen haben. Wie die Untersuchung ergab, enthält das 
Graphit auch Eisen. In dem ungebrauchten hat die bereits fertige 
Legierung infolge der weniger hohen Temperatur, die zum 
160 
